674 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



une certaine dose de nickel libre. Pour le démontrer, nous avons soumis à 

 la réduction un certain poids d'oxyde à 175". Nos essais antérieurs avaient 

 établi qu'après 10 heures, dans les conditions choisies, le coefficient de 

 réduction était inférieur à 10. Ayant laissé refroidir jusqu'à 5o° dans le 

 courant d'hydrogène, nous avons remplacé ce dernier gaz par de l'oxyde de 

 carbone pur et sec. Il s'est produit aussitôt du Jiickel-carbonyle, facilement 

 caractérisé par l'anneau miroitant de nickel qu'il adonné dans le tube de 

 sortie du gaz convenablement chauffé. Sa formation est la preuve de l'exis- 

 tence de nickel libre dans la matière si incomplètement réduite. 



6. Nature du sous-oxyde. — La marche de la réduction nous a amenés à 

 conclure à l'existence d'un palier dans cette réduction, et à l'expliquer par 

 la production d'un sous-oxyde, non pas irréductible, mais beaucoup plus 

 lentement réduit que le protoxyde. Il n'est pas pratiquement possible d'ar- 

 rêter la réduction à ce sous-oxyde. L'examen des courbes de réduction 

 nous a conduits à penser que ce palier instable est constitué par un *ow5- 

 oxyde tétranickelique (\\ii&GV&\l^'i''0, et dont la formation complète cor- 

 respondrait au coefficient de réduction 75. Un argument en faveur de 

 l'existence de ce composé intermédiaire peut être trouvé dans l'existence 

 du nickel-nitrê Ni''(NO-)-, analogue au cobalt et au cuivre nitrés que l'un 

 de nous a préparé autrefois avec M. Senderens par l'action directe du 

 peroxyde d'azote sur le nickel, le cobalt ou le fer, réduits de leurs 

 oxydes ( '). 



Mais contrairement aux résultats rappelés au début de cette Note, cet 

 oxyde est lentement réductible par l'hydrogène aux mêmes températures 

 que le protoxyde, et par suite la réduction de ce dernier, pratiquée aux 

 diverses températures, conduit de suite à une certaine dose de nickel libre 

 eljînil toujours par être totale. 



7. Influence de /'humidité. — Nous avons pu vérifier que l'hydrogène 

 humide réduit l'oxyde de nickel plus lentement que quand il est sec. La 

 présence de la vapeur d'eau, produit de la réduction, ralentit cette réduction. 

 Pour le démontrer, nous avons disposé, parallèlement, dans les deux cavités 

 parallèles d'un bloc de bronze chaufTé à température constante supérieure 

 à 250°, deux tubes identiques contenant, sur une même longueur, poids 



(') I'aul SAUATUiii el Skmii.iik.ns, .t/iii. (le Chim. cl de Pliys., -j' série, t. \'ll, 189G, 

 p. d4S. 



